— 137 — 



le tableau, le Calophyllum montanum ou tamanou de montagne 

 (n« lli du tableau), VElœocarpiis de Lifou ou coinite (n° 72), V Euca- 

 lyptus ou gommier d'Australie (n" 100), le Spermolepis gummifera ou 

 chêne-gomme (n° 105) pourront indifféremment être choisis pour cet 

 usage . 



On verrait de même que pour la confection des leviers, qui exige 

 un bois résistant et liant, le coinite que nous venons de citer rempla- 

 cerait très-avantageusement, sauf la question du poids, le frêne que 

 l'on emploie de préférence en France pour cet usage; mais si ce poids 

 est un obstacle, on pourra sans trop de désavantage se contenter de 

 VAlbizzia granulosa ou acacia de Nouvelle-Calédonie {xf 112). 



Nous ne pousserons pas plus loin ces exemples, que chacun peut 

 aisément compléter. 



Relations entre certaines constantes relatives à la torsion et les 

 propriétés usuelles des bois. — On peut également, pour les constan- 

 tes spécifiques de torsion, établir un rapprochement analogue entre 

 le classement de ces constantes, en quatre catégories, et les qualifica- 

 tions usuelles de leurs propriétés relatives à la torsion ; on peut donc 

 déterminer aussi, par l'examen du tableau, quels sont ceux de ces bois 

 qui conviennent à des emplois oia ils ont à résister à des efforts rfe 

 torsion. On distinguera, par exemple, sous le rapport de la torsion 

 comme sous celui de l'extension, des bois flexibles ou des bois raides, 

 caractérisés par la grandeur'de leur module de torsion ; des bois faibles 

 ou des bois forts, caractérisés par la grandeur de leur résistance de 

 rupture à la torsion; des bois cassants ou des bois liants, caractérisés 

 par la grandeur de leur résistance vive de rupture et de leur coef- 

 ficient de sécurité. 



On trouvera aisément l'application de ces remarques à quelques 

 cas particuliers d'emploi des bois, dans lesquels la torsion joue un 

 rôle ; pour des vis d'établi, par exemple, qui ont à subir de grands 

 efforts et doivent présenter une grande résistance et une grande rai- 

 deur, on voit que l'on pourra employer, parmi les bois de Nouvelle- 

 Calédonie, VEIœocarpus de Lifou ou coinite (n° 72 du tableau), V Acacia 

 spirorbis ou faux gaïac de Nouméa (n** 111), ou encore le Calophyllum 

 montanum ou tamanou de montagne (n° lli). 



Pour les hampes et manches d'outil, qui doivent présenter aussi 

 une certaine résistance à la torsion, le frêne de France (n'* 47) convient 

 assez bien ; \e Montrouziera spheriflora ou Houp et VAlbizzia granu- 



